16 



2 (K Si + 3 Ai ST) + 5 S, 

 so dass also von den 3 von Rammelsberg für den Kaliglim- 

 mer aufgestellten Formeln nur die dritte (mit 4 A\ Si) noch 

 nicht in Verbindung mit verändertem Gestein aufgefunden ist, 

 da Rammelsberg selbst die eine mit 2 AI Si mit verändertem 

 Turmalin verwachsen fand und die zweite hier vorliegt. Es ist 

 bemerkenswert!!, dass nur einer der analysirten pseudomorphen 

 Glimmer, der von Bischof analysirte pseudomorphe Glimmer 

 nach Wernerit von Pargas, dem Magnesiaglimmer angehört, 

 während alle übrigen Kaliglimmer sind. 



Der Cyanit von 3,401 spec. Gewicht ( Sillimanit? ) wird 

 beim Glühen gelblich-weiss, so dass eine Färbung durch Gra- 

 phit anzunehmen ist, wie sie bei Cyaniten schon früher beobach- 

 tet ist. Die Analyse ergab ausser 1,78 pCt. Glühverlust 

 Kieselsäure .... 36,74 pCt. Sauerstoffgehalt 19,09, 



Thonerde 59,65 - 27,86, 



Eisenoxyd(manganhaltig) 2,80 - 0,S4, 



Kalk 0,49 - 0,14, 



entsprechend der Formel At 3 Si 2 . 



Die Umänderung des so schwer zersetzbaren , den Säuren 

 und der Verwitterung so gut widerstehenden Andalusites zu 

 Kaliglimmer, erklärt sich am ungezwungensten, so dass Thonerde 

 nicht fortgeführt zu werden braucht, durch Einwirkung des aus 

 dem Feldspath ausgelaugten sauren kieselsauren Kalis (schema- 

 tisch K 3 Si 8 ), zumal da sich fast überall neben dem Andalusit 

 Feldspath findet. Für den analogen Cyanit gilt dasselbe Ver- 

 halten. 



Auch die Umwandlung des Feldspaths in Kaliglimmer lässt 

 dieselbe Erklärung zu, wenn man eine Einwirkung des aus un- 

 zersetztem Feldspath ausgelaugten kieselsauren Kalis auf den 

 basischen Kaolin annimmt, wobei Kieselsäure ausgeschieden wer- 

 den muss. Da nach Damour der Beryll durch die Verwitterung 

 zu Kaolin wird, so gilt für diesen dasselbe wie für den Feld- 

 spath, der demnach unter günstigen Umständen durch die Ver- 

 witterung schliesslich in Quarz und Kaliglimmer zerfallen kann. 



